136 Observations sur la Physique, 



On a mis dans un creufet legerement brafque , line demi - once 

 d'argent revivifie de lunc cornet , pareille quantite de limaille 

 d'acier tres-pure , & deux onces de flux compofe pour effayer les mines 

 defer; on a eu l'attention de meler la limaille avec le flux, & de 

 placer les morceaux d'argent au deltas, afin que ce metal ne put fe 

 reunir au fond qu'apres avoir traverfe tout le bain; le creufet, cou- 

 vert & lute , a ete expofe pendant environ une heure au feu le plus 

 violent du fourneau de M. Macquer , & on l'a laifle refroidir 

 en repos. ' 



Le creufet ayant ete cafle, on a trouve fous la matiere vitreufe 

 un beau culot bien termine , de la forme ordinaire , c'eft-a-dire , 

 reflemblant a une fphere Un peu applatie , mais compofe de deux 

 tab fiances tres- difFerentes qui paroiffoient feulement juxta-pofees ; 

 la ligne tres - fenfible qui les feparoit , n'etoit pas horizontale , mais 

 oblique , comme fi leur gravite fpecifique les eut mis dans le cas de 

 partager le fond du vaiiTeau ; cependant le partage n'etoit pas egal , 

 l'argent occupant a peu pres les deux tiers de la furface inferieure , 

 & l'acier les deux tiers de la furface taperieure. 



Chacun de. ces metaux portoit la criftallifation qui kii cfl propre , 

 eftet conftant d'tine fufion parfaite fuivie d'un refroidilTement lent. 

 On prefenta le barreau aimante au cote de l'argent , il n'y adhera 

 lie tres-foiblement ; on le prefenta du cote de l'acier, il attira & 

 flleva fur le champ le culot. 



On elTaya inutilement de feparer ces deux metaux , en po- 

 fant c-e culot fur un tas d'acier , & le frappant avec un marteau 

 dans la direction de la ligne de jondtion qui , par ce moyen , etoit 

 perpendiculaire ; its fe refoulerent d'abord un pen tons les deux , 

 mais on s'appercut bientot que l'acier fondu fe mettroit en eclats 

 fi Ton continuoit. 



Enfin , la partie applatie ayant ete paffee fur le lapidaire , prefenta 

 une ligne droite bien terminee par la difference des couleurs propres 

 aux deux metaux , rehaulTees par le poli. 



11 - retake de toutes ces obfervations qu'il n'y a entre l'argent & le 

 fer que le degre d'attracfion qui produit l'adhefion des tarfaces , 

 & non celui qui produit Fa'ffinite , c'efl-a-dire , diflblution : la 

 theorie nous amenera au point de le prononcer avec autant de 

 confiance , par rapport aux fubftances metalliques , que nous le di- 

 rions par la force de l'habitude de deux fels qui , diflbus dans le 

 meme fluide , fe fepareroient par la criftallifation. 

 Je fuis, Sec, 



M £ M I R £. 



